.. ” . * * “ « ud 
Branca: Müssen Intrusionen nothwendig mit Aufpressung verbunden sein? 4 19 
Volumveränderung von Gesteinen beim Schmelzen!'. 
G ; Dichte Dichte zen 
sestein Kristallalän r veränderung Beobachter 
ristallisiert glasig ü 
in Prozenten 
Granit, Cumberland. ........ 2.656 2.446 8.58 F. A. Dover.as? 
N VRR 2.48 2.56 6.4 ” 
Tonalit, Neuseeland ..,..... 2.765 2.575 37 “ 
Diosit; 'Marklield  - ;,2:. 52% .: 2.880 2.710 6.27 B 
Gabbro, Carrock-Fell........ 2.940 2.791 5.41 “ 
Ehyolab, Antiin: „5.402. 00 2.460 2.375 3-5 
Dolerit, Rowley-Ray ........ 2.8 2.64 6.06 
Olivindolerit, Clee Hills ..... . 2.889 2.775 ut . 
Andesit, Neuseeland ........ 2.7 2.57 5.05 . 
Quarzite verschiedenen Ursprungs | 2.60 — 2.65 2.2—2.3 15—17 E. Cranser ® 
daraus gefertigte Quarzziegel*. .. | gebrannt | geschmolzen 8 K. Enper® 
kristallin. 3. 
Soweit Hr. Dr. Expert. 
Für unsere Betrachtungen ergibt sich daraus das Folgende: 
Bei ganz vereinzelten kristallisierten Silikatmineralien, die darauf 
untersucht wurden, ist die Volumzunahme beim Schmelzen eine sehr 
! Aus der zweiten Tabelle der Gesteine geht hervor, daß die Volumvergröße- 
rung bei holokristallinen Gesteinen, z. B. Granit, viel größer ist als bei Dolerit, An- 
desit, Rhyolith, die ja Glas enthalten, dessen Volumen sich beim Schmelzen nicht 
ändert. Bezieht man die Volumveränderung nicht wie F. A. Dovsras auf den glasigen 
Zustand, sondern wie man es sonst tut, auf den kristallisierten Zustand, so verringert 
sich die Volumvergrößerung um 0.5—0.7 Prozent. Granit erleidet danach beim 
Schmelzen nur eine Volumvergrößerung von &: 9 rose 8.58 Prozent. 
. Journ. of geol. Soc. 63, 154 (190 
® Tonindustrie-Zeitung ıgo1r, Nr. 55. 
* Die Ausdehnung der Quarzite beim Schmelzen spielt in der feuerfesten Technik 
eine große Rolle. Sie ist daher sehr eingehend studiert worden. Aus verschieden ge- 
körnten Quarziten werden zusammen mit 2 Prozent Kalkmilch (Quarzziegel geformt und bei 
1450° gebrannt. Sie. dienen als Futter der Siemens-Martin-Stahlöfen, in denen sie ein 
halbes Jahr und länger Temperaturen von 1600bis 1700°, entsprechend dem schmelzenden 
kohlenstoffarmen Eisen, aushalten müssen. Die verkaufsfertigen, noch zum großen Teil 
kristallinen Quarzziegel werden beim längeren Verweilen in den Stahlöfen glasig- 
amorph, ohne aber ihre Viskosität zu verändern. Wie ich auch in meiner Spodumen- 
arbeit gezeigt habe, geht der allmählich einsetzenden Verflüssigung eines Silikates 
oder des Quarzes ein fester amorph-isotroper Zustand voraus, der das gleiche Volumen 
besitzt wie das flüssige Glas. Bei dieser Umwandlung von kristallinischen Quarzziegeln 
in amorphe erfahren sie eine Volumvergrößerung bis zu 8 Prozent (gewöhnlich aller- 
dings nur 4—5 Prozent). Da die Ziegel ziemlich porös sind, so werden die Fugen 
des inneren Gefüges ausgefüllt. Dies sogenannte Wachsen der Quarzziegel in Stahl- 
öfen macht sich dadurch bemerkbar, daß häufig die armstarke äußere Stahlarmierung 
der Öfen gesprengt wird. Wenn schon bei so porösen Steinen solche 
Druckkräfte entstehen können, so müssen sie bei holokristallinen Ge- 
steinen noch sehr viel stärker se 
€ K. Esperr: Über die FERUTTE der Quarzziegel (im Druck). 
“ 
